182 Aluminiumlegirungen, 



Kupfer ist diese Gj'enze sehr bald erreicht, die Legirun- 

 gen werden auch schon bei massigem Aluminiumgehalte 

 farblos. 



Ein Gehalt von i — 2 Froc. Natrium macht, dass 

 das Metall das Wasser zersetzt, geringe Mengen von 

 Zink, Platin, Gold, Silber und Zinn schaden ihm nichts^ 

 selbst die Dehnbarkeit desselben leidet dabei nicht. 



Auch braucht man geringe Mengen Eisen nicht vom 

 Aluminium zu trennen, wenn man es verarbeiten will; 

 ist die Beimengung nicht gross (bis 5 Proc.) so schadet 

 es nichts. Man kann übrigens Eisen und Natrium durch 

 blosses Schmelzen mit Salpeter daraus entfernen. 



Eine Legirung von 3 Th. Zink und 97 Th. Aluminium 

 ist ebenso weiss wie das reine Metall, sehr dehnbar und 

 härter als Aluminium; sie ist die ausgezeichnetste Zink- 

 aluminiumlegirüng. 



Von Kupfer verträgt das Aluminium bis 10 Proc, 

 ohne an Dehnbarkeit viel einzubüssen. In kupfernen 

 Schiffchen reducirtes Aluminium enthielt 5 — 6 Proc. 

 Kupfer und liess sich noch gut verarbeiten. 



So lange die Kupferlegirungen nicht mehr als 80 Proc. 

 Kupfer enthalten, sind sie weiss. Eine solche Legirung 

 ist weiss wie Spiegelmetall und spröde. Die Legirung 

 mit 85 Proc. Kupfer ist auch noch spröde, aber nicht 

 mehr weiss, sondern bereits gelblich. Es scheint, dass 

 das Kupfer seine Farbe dann verliert, wenn es weniger 

 beträgt als 82 Proc. oder, was dasselbe ist, weniger als 

 der Formel Cu^Al entspricht. Die Aluminiumbronze aus 

 10 Proc. Aluminium und 90 Proc. Kupfer hat ausser der 

 Eigenschaft, sich in der Hitze schmieden zu lassen, noch 

 die, dass es von Schwefelwasserstoffammoniak schwer an- 

 gegriffen wird. 



Sie hat eine schön gelbe Farbe, doch weniger Glanz 

 als die Legirung aus 5 Th. Aluminium und 95 Th. Kupfer. 



Die Legirung aus 3 Th. Silber und 97 Th. Aluminium 

 hat eine sehr schöne Farbe und ist in Schwefelwasser- 

 stoff unveränderlich. Gleiche Gewichte Aluminium und 

 Silber geben eine Mischung, die ebenso hart ist wie 

 Bronze. 



Die Legirung aus 99 Th. Gold und 1 Th. Aluminium 

 ist sehr hart; sie ist indessen noch dehnbar und gleicht 

 dem sogenannten grünen Golde. Die Legirung mit 10 Proc. 

 Aluminium ist farblos, krystallinisch und spröde. (Compt, 

 r&nd. Tom. 43, — Chem. CentrbL 1857. No. 8.) B. 



